— 214 — 



und von neun Legierungen von 10 zu 10 Prozent. Beobachtet 

 wurde: 



1. Die Sättigungsintensität (a) der Magnetisierung bei den 

 Temperaturen unterhalb derjenigen des sogen. Umwandlungs- 

 punktes (6\ d. i. der Temperatur des Verlustes der ferromag- 

 netischen Eigenschaften. 



2. Die Suszeptibilität bezogen auf die Masseneinheit (-/) bei 

 den Temperaturen oberhalb des magnetischen Umwandlungs- 

 punktes. 



Aus der ersten Reihe der Beobachtungen wurde die Sätti- 

 gungsintensität (oo) der Versuchsproben für 0" absol. Temp. 

 sowie die Werte von 6 durch Extrapolation möglichst genau 

 bestimmt. Die unter 2. genannten Beobachtungen ergaben wie- 

 der durch eine Extrapolation für jede Stoffprobe einen neuen 

 AVert von 6 und den Wert der sogenannten Curie'schen Kons- 

 tanten (C). 



Die Versuche haben ergeben, class die magnetische Sättigung 

 bei —273" C. eine lineare Funktion des ProzentgehaÜes der 

 Legierung ist. Diese Sättigungswerte sind von ganz speziellem 

 Interesse deshalb, weil bei dieser Temperatur die thermische 

 Agitation aufgehört hat, der parallel-i'ichtenden Kraft eines 

 homogenen äusseren Feldes auf die einzelnen Elementarmag- 

 nete entgegenzuwirken. Diese Sättigung entspricht daher 

 derjenigen eines solchen Elementarmagneten selbst; d. h. sie 

 ist die grösste erreichbare, die « absolute » Sättigung des 

 Materials. 



Als Sättigungswert wurde z. B. gefunden, fiir das Nickel^: 

 ^0 = 57,90; für das reine Kobalt: Oo = 170,20. 



Die Temperaturen 6 des Umwandlung spunlies ergeben, als 

 Funktion des Prozentgehaltes dargestellt, eine parabolisch ge- 

 krümmte Kurve, derart, dass die Differenz zwischen den Um- 

 wandlungstemperaturen zweier aufeinander folgender Legie- 

 rungen vom Nickel gegen das Kobalt hin immer kleiner 

 wird. 



Es ergibt sich für ein verschwindend kleines äusseres Feld, 



1 Mit ungefähr 1,8 "/o Co. veininreinigt. 



